— 112 — 



guite con quantità variabili da 12 a 20 gr. dei diversi miscugli, e si è tra- 

 scurato di tenere conto delle durate degli arresti. 



Come si vedrà, dato l'aspetto che ha il nostro diagramma, l'aver tra- 

 scurato le durate degli arresti nulla toglie alla esattezza di esso. 



Le esperienze sono state fatte in ambiente d' idrogeno : questo protegge 

 dalla ossidazione anche i miscugli più. ricchi di silicio, purché sia fatto pas- 

 sare in corrente molto rapida. 



Il rivestimento di porcellana della pinza termo-elettrica resiste abba- 

 stanza all'azione della massa fusa, purché si abbia l'avvertenza di immer- 

 gere la pinza nella massa fusa solo quando, cessato il riscaldamento, si inizia 

 il raffreddamento della lega. 



I miscugli Au-Si sono stati portati tutti a temperatura superiore a 

 quelle di fusione del silicio, e quindi bene agitati con una bacchetta di 

 porcellana dura, per assicurare omogeneità di composizione al miscuglio fuso. 



La pinza è stata tarata determinando i punti di fusione di Pb , Zn, 

 Ag, Cu, Ni. La correzione da apportare alle temperature lette sul galva- 

 nometro variava da 30° per 300°, a 75° per 1400°. 



Nella tabella che segue sono riportati i resultati delle esperienze: 



Numero 



Composizione 



Temp di inizio 



Temp. di fine 



in percentuali in peso 



delle 







di 



di 



esperienze 



Au 



Si 



solidificazione 



■olidirlcaiione 



1 



100 





1064° 



370° 



2 



98,5 



1,5 



940 



370 



3 



96,5 



3,5 



840 



370 



4 



95 



5,0 



580 



'370 



5 



90 



10 



790 



370 



6 



85 



15 



1030 



370 



7 



. 80 



20 



1130 



370 



8 



75 



25 



1175 



370 



9 



67 



33 



1265 



370 



10 



60 



40 



1295 



370 



11 



50 



50 



1350 



370 



12 



33 



67 



1375 



370 



13 



15 



85 



1390 





14 







100 



1404 





Con questi valori è possibile descrivere il diagramma di fusione ripro- 

 dotto nella figura. 



Come si rileva da questa, oro e silicio si mescolano allo stato liquido 



in tutti i rapporti, non formano composti fra loro, e sono completamente 



